e-ISSN Number 2655 2967

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 5 Nomor 1 (2020) SINTA Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by Corresponding Author Department of Chemical Engineering la.ifa@umi.ac.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received :18 Desember 2019
Received in revised : 17 Januari 2020 Accepted: 15 Mei 2020

## Pemanfaatan Sabut Kelapa Sebagai Bioadsorben Logam Berat Pb(II) Pada Air Limbah Industri
(Coconut Fiber Utilization As A Heavy Metal Bio adsorbent Pb (II) On Industrial Waste Water)

## La Ifa, Frans Rante Pakala, Rani Wahyuni Burhan, Fitra Jaya, Rafdi Abdul Majid
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, Jalan Urip Sumoharjo Km.4, Makassar&90231, Indonesia
Kata Kunci: Bioadsorben, Sabut Kelapa, Logam Berat, Pb(II)
Key Words : Bioadsorbent, Coconut Fiber, Heavy Metal, Pb(II)

## Inti Sari
Penelitian  ini  menguji  serat  kelapa  sebagai  bioadsorbent  Pb  (II)  dalam  air  limbah industri.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  efek  pH  dan  waktu  kontak pada  penyerapan  bioadsorbent  dari  sabut  kelapa  tanpa  aktivasi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  eksperimental  dengan  merapikan  sabut  kelapa  terlebih  dahulu menggunakan  saringan,  kemudian  dikeringkan  menggunakan  oven  pada  suhu  105oC. Tes  pendahuluan  kemudian  dilakukan  pada  pewarna  biru  metilen.  Ini  diikuti  oleh penyaringan  bioadsorbent  dan  air  limbah  yang  diserap.  Analisis  air  limbah  termasuk mengukur  konsentrasi  Pb  (II)  menggunakan  Atomic  Absorption  Spectrophotometer (AAS)  dengan  konsentrasi  Pb  0,17  ppm.  Hasil  penelitian  menunjukkan  daya  serap terbaik  menggunakan  bioadsorbent  sabut  kelapa  adalah  pada  pH  7,  dengan  persentase 96,25%.  Selanjutnya,waktu  kontak  4  jam  dengan  menerapkan  bioadsorbent  sekam kelapa untuk sampel air limbah dengan Pb (II) adalah 94,66%.

## Abstract
This study examines coconut fiber as bioadsorbent Pb (II) in industrial wastewater. It analyzes  the  effect  of  pH  and  contact  time  on  the  bioadsorbent  absorption of  coconut coir without activation. The study uses experimental method by smoothing the coconut husk first using a sieve, then dried using an oven at 105oC. A preliminary test was then carried  out  on  the  methylene  blue  dye.  This  is  followed  by  the  filtration  of  the bioadsorbent  and  the  adsorbed  wastewater.  The  analysis  of  wastewater  include measuring the concentration of Pb (II) using an Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) with a Pb concentration of 0.17 ppm. The results show the best absorption using coconut husk bioadsorbent is at pH 7, with a percentage of 96.25%.  Furthermore, the contact time of 4 hours by applying coconut husk bioadsorbent to wastewater samples with Pb (II) was 94.66%.

## PENDAHULUAN
Aktifitas industri dan laboratorium pengujian menghasilkan limbahyang dapat digolongkan  sebagai  logam  berat  dan  berbahaya seperti  Cr 6+ ,  Cd 2+ ,  Zn 2+ ,  Hg + ,  Fe 2+ ,  Cu 2+ ,  Mn 2+ , Pb 2+ , NH 4 + . Salah satu logam berat yang berbahaya dan  dominan,serta  sering  ditemukan  dari  aktivitas tersebut adalah Pb(II) [1].
Pb(II) adalah Timbal atau timah hitam  yang digolongkan  sebagai  bahan  pencemar  berbahaya karena memiliki toksisitas tinggi.Berdasarkan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, kandungan logam Pb(II) dalam limbah cair  yang berasal laboratorium pengujian  adalah  sebesar  0,3  –  0,5  mg/L. Sedangkan,  menurut  keputusan  Kep.  Men.  Neg. L.H.  No.:  KEP-1/MENLH/10/1995  tentang  baku mutu  limbah  cair  bagi  kegiatan  Industri  logam, timbal yang diijinkan untuk dibuang ke lingkungan adalah  sebesar  0,1  mg/L  [2],  sementara  itu  baku mutu maksimal logam timbal adalah sebesar 0,05-1 mg/L (Pemerintah RI, 2004) [3].
Beberapa  industri  yang  berpotensi  sebagai sumber  pencemar  Pb(II)  adalah  industri  baterei, bahan  bakar,  pengecoran,  pemurnian,  kabel,  dan industri  kimia  lainnya.  Sumber  lain  dari  logam Pb(II) dapat  berasal dari transportasi, tanah dan air [4]. Baku mutu menurut World Health Organization (WHO) Pb(II) dalam air adalah sebebesar 0,1 mg/L dan  menurut  Kementrian  Lingkugan  Hidup  (KLH) No 02 tahun 1988 adalah sebesar 0,05-1 mg/L [5].
Timbal  yang  masuk  ke  dalam  tubuh  dapat menyebabkan kecerdasan anak menurun, pertumbuhan  badan  terhambat,  bahkan  dapat menimbulkan  kelumpuhan[6].  Selain  itu,  dapat menyebabkan  gangguan  pada  organ,  seperti gangguan neurologi (syaraf), ginjal, sistem reproduksi,  sistem  hemopoitik  serta  sistem  syaraf pusat  (otak),  terutama  pada  anak  yang  dapat menurunkan tingkat kecerdasannya[7].
Metode  yang  umum  digunakan  untuk menurunkan  kadar  logam  berat  adalah  adalah adsorpsi. Metode ini merupakan proses perpindahan massa  pada  permukaan  pori-pori  dalam  butiran bioadsorben.  Metode  adsorpsi  memiliki  beberapa kelebihan, diantaranya  memiliki proses yang relatif sederhana,  memiliki  efektifitas  dan  efesiensi  yang relatif tinggi, serta tidak memberikan efek samping, berupa  zat  beracun  [8].  Proses  adsorpsi  juga tergolong  dalam  metode  pemisahan  yang  efektif  di pengolahan air limbah karena ekonomis [9]
Beberapa  studi  terdahulu  telah  melakukan upaya  untuk  mengurangi  pencemaran  logam  berat timbal  Pb(II)  dengan  menggunakan  bioadsorben
seperti limbah jerami padi yang diaktivasi [8], poli- 5-allilkaliks[10],  kerang  hijau  [1],  eceng  gondok [11],  jerami  padi[12],  sekam  padi[13],  cangkang kelapa sawit  [14], keratin bulu ayam  [15], karbon granula  [16],  arang  bambu  yang  diaktifvasi  dan arang bambu yang tidak diaktivasi [6], limbah tanah liat[17],  arang  aktif  kulit  pisang  [18],  tempurung kelapa [19][19], limbah serbuk gergaji kayu mahoni [20],  zeolit  [21],  arang  aktoif  kulit  singkong  [22], biomassa  aspergillus  niger  [23],  tongkol  jagung [24],  sabut  siwalan  [7],  kulit  kacang  tanah  [25] cangkang  kerang  darah  [3],  cangkang  telur  ayam [26],  karbon  aktif  [2],  [27],  cangkang  kerang  dan cangkang  kepiting    [28],  ampas  tebu  [9],    dan hidroksi apatit  [29] .
Dalam  Pemilihan  bioadsorben,  dilakukan berdasarkan  luas  permukaan  pori-pori  zat  yang diadsorpsi. Terdapat kandungan utama bioadsorben yang  berasal  dari  bahan  alam  seperti  selulosa, hemiselulosa,  dan  lignin.  Selulosa  memiliki  gugus fungsi  yang  dapat  melakukan  pengikatan  dengan ion  logam.  Gugus  fungsi  tersebut  adalah  karboksil dan hidroksil[8].
Salah satu material bioadsoben yang disebut diatas  adalah  sabut  kelapa.  Dalam  setiap  butir kelapa,  mengandung serat sebesar  525 gram (75 % dari sabut), dan serbuk sabut  sebesar 175 gram (25 %  dari  sabut)[30].  Pada  umumnya  sabut  ini dimanfaatkan  sebagai  kayu  bakar  [19].  Struktur sabut  kelapa  tersusun  atas  selulosa  37,9%,  lignin 33,5%,  dan  hemisellulosa  15,5%  [31].  Secara alami,  sabut  kelapa  akan  memberikan  struktur berpori, sehingga dapat digunakan sebagai bioadsorben tanpa pengarangan.  Senyawa di dalam bahan  alami  yang  berperan  dalam  proses  adsorpsi yaitu selulosa, hemisellulosa dan lignin [32]. Lignin memiliki  gugus  fungsi  seperti  aldehida,  keton, asam, fenol dan eter sehingga dapat terjadi adsorbsi kimia [19].
Kemampuan  adsorpsi  ion  logam  juga dipengaruhi  oleh  pH,  karena  adanya  protonasi gugus anionik. Pada pH rendah, konsentrasi ion H + tinggi,  sehingga  terjadi  kompetisi  antara  ion  H + dengan ion logam, terhadap situs pertukaran kation yang  bermuatan  positif,  maka  adsorpsi  menjadi kecil. Adsorpsi logam akan mengalami peningkatan dengan naiknya pH [10].
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  limbah  sabut kelapa tanpa diaktivasi, sebagai bioadsorben logam Pb(II) dengan mempelajari pengaruh pH dan waktu kontak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan experimental laboratory yang  dilakukan  di  Laboratorium  Balai Besar  Industri  Hasil  Perkebunan  Makassar.  Bahan utama yang digunakan yaitu sabut kelapa, diperoleh di  Pasar  Daya  Makassar.Sampel  limbah  yang mengandung Pb(II)memiliki konsentrasi 0,17 ppm.Larutan  standar  Pb  1000  ppm  dari    Merck, natrium  hidoksida  (NaOH)  dan  aquadest  diperoleh di CV. Intrako Makassar.
Alat  utama  yang  digunakan  untuk  proses adsorpsi  adalah  erlenmeyer  250  mL  dan magnetic stirrer .  Alat-alat  pendukung  yang  digunakan adalah hot plate , neraca analitik, spatula, oven, gelas kimia  500  mL,  ayakan  300  µm,  blender,  desikator, pipet  tetes,  labu  ukur  100  mL,  corong,  stopwatch dan  pH  meter.  Adapun  alat  instrumen  yang digunakan  adalah  Spektrofotometer  Serapan  Atom (AAS)Shimadzu AA-7000 dengan panjanggelombang  pada  283,0  nm,  lajualirasetilen pada  1,70  L/menit,  laju  alir  udara  pada  13,5 L/menit,  lebar  celah  pada  1,0  nm,  kuat  arus  lampu katoda  5,0  μA,  tinggi  burner  14  mm.  Peralatan proses adsorpsi ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Rangkaian Alat Adsorpsi

## Pembuatan Bioadsorben Sabut Kelapa
Kelapa  yang  telah  dikupasdipisahkan  serat dari  gabusnya.  Selanjutnya,  serat  sabut  kelapa dicuci  bersih  dan  dibilas  dengan  aquadest, kemudian  dikeringkan  dengan  panas  matahari selama  8  jam.  Setelah  kering,  serat  sabut  kelapa dipotong  kecil-kecil  atau  diblender.  Kemudian diayak  menggunakan  ayakan  300  µm.  Selanjutnya, butiran  serat  kelapa  dikeringkan  dalam  oven  pada suhu  105 o C.  Serbuk  serat  kelapa  kemudian disimpan  dalam  desikator  dan  digunakan  sebagai bioadsorben tanpa melalui aktivasi.
Uji Pendahuluan terhadap Zat Warna Methylene Blue Bioadsorben sabut kelapa ditambahkan kedalam methylene blue, kemudian dikocok selama beberapa menit dan diamati perubahan  warna  yang terjadi.Uji  pendahuluan  (daya  serap  bioadsorben sabut  kelapa)  menggunakan  methylene  blue, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan warna larutan  dari  biru  menjadi  warna  kuning.  Proses  ini menandakan bahwa bioadsorben sabut kelapa dapat digunakan,  karena  dapat  menyerap  warna  birudari larutan methylene blue.

## Penentuan  pH  optimum  Bioadsorben  secara Spektrofotometri Serapan Atom
Sebanyak ± 0,5 g bioadsorben dimasukkan ke dalam  botol  sampel  dan  ditambahkan  30,0  mL larutan  Pb(II)  40  ppm  ke  dalam  masing-masing erlenmeyer.  Deret  pH  larutan  4,7  dan  11  dibuat, kemudian  dihomogenkan  dengan shaker/magnetic stirer selama  3  jam.  Campuran  disaring  dengan kertas  saring  Whatman  42  dan  filtratnya  diambil untuk  analisis  Pb(II)  yang  tersisa  menggunakan AAS dengan panjang gelombang 283,3 nm. Semua perlakuan dilakukan secara duplo

## Penentuan  waktu  optimum  Bioadsorben  secara Spektrofotometri Serapan Atom
Sebanyak ± 0,5 g bioadsorben dimasukkan ke dalam  botol  sampel,  kemudian  ditambahkan  30,0 mL    larutan  Pb(II)  murni  dan  air  limbah  yang mengandung Pb(II), kedalam masing-masing erlenmeyer. Proses
selanjutnya kemudian dihomogenkan  dengan shaker/magnetic  stirer dengan dibuat deret  waktu  kontak 1,2,3 dan 4 jam. Campuran  disaring  dengan  kertas  saring  Whatman 42  dan  filtratnya  dianalisisa  untuk  konsentrasi Pb(II)  yang  tersisa  menggunakan  AAS  dengan panjang  gelombang  283,3  nm.  Semua  perlakuan dilakukan secara duplo

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini diawali dengan tahap pendahuluan,  antara  lain  pemeriksaan  air  limbah meliputi pengukuran kandungan Pb(II)
menggunakan  Spektrofotometer  Serapan  Atom (AAS)  dan  uji  pendahuluan  terhadap  daya  serap bioadsorben  sabut  kelapa  dengan  menggunakan larutan  methylene  blue.Hasil  pengukuran  kadar logam Pb(II) pada limbah yaitu dengan konsentrasi 0,17 ppm. Hasil uji pendahuluan berupa daya serap bioadsorben sabut kelapa, menggunakan methylene blue  menunjukan  terjadinya  perubahan  warna
larutan,dari  biru  menjadi  kuning.  Dengan  ini menandakan bahwa bioadsorben sabut kelapa dapat dipergunakan  karena  dapat  menyerap  warna  biru dari larutan methylene blue.
Hasil  penurunan  adsorpsi  logam  Pb(II) ditentukan berdasarkan perbedaan pH yang digunakan (3, 4, 7 dan 11) dan waktu kontak (0, 1, 2,3  dan  4  jam).  Penurunan  adsorpsi  ini  dapat dianalisa dengan menghitung efektivitas penurunan (Ef)  yaitu  kandungan  logam  berat  awal  (Yi) dikurangi dengan kandungan logam berat akhir (Yf) per kandungan logam berat awal (Yi) dalam mg/L seperti pada persamaan 1: [33]
𝐸 𝑓(%) = 𝑌 𝑖 − 𝑌 𝑓 𝑌 𝑖 𝑥 100                                                                                                                           (1)

## Pengaruh  pH  terhadap  Konsentrasi  Pb(II) dengan waktu kontak 3 jam
Karakteristik  dari  bioadsorben  sabut  kelapa dipelajari  dengan  menentukan  pH.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  pada  rentang  pH berapa bioadsorben  berinteraksi  dengan  ion  logam. Pengaruh  pH  (3,  4,  7  dan  11)  terhadap  konsentrasi Pb(II)yang terserap ditunjukan pada Gambar 2.
Gambar 2. Hubungan pH terhadap Konsentrasi Pb(II) dengan waktu kontak 3 jam
Gambar  2.  menunjukkan  bahwa  pada  pH asam, memiliki nilai penyerapan terbaik dibandingkan  pada  kondisi  pH  basa.  Hal  ini disebabkan  karena  meningkatnya  protonasi  oleh penetralan muatan negatif dari permukaan bioadsorben.  Nilai  penyerapan  terbaik  bioadsorben sabut  kelapa  terjadi  pada  pH  Netral  (7)  sebesar 96,25%.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Asnawati  et  al.  (2017)  yang  menemukan  bahwa hasil  optimum  berada  pada  pH  netral  (7)[32]. Gambar  2  menunjukkan  kecenderungan  bahwa pada  pH  rendah  (3  -  4)  kapasitas  adsorsi  Pb(II) relatif kecil dengan penurunan kadar Pb(II) sebesar
7,95%.  Namun  pada  pH  menengah  (4  -  7), kapasitas  adsorpsi  relatif  tinggi  dengan  penurunan kadar Pb(II) sebesar 96,25%. Dalam banyak kasus, ion  logam  berat  teradsorpsi  pada  kisaran  pH  4 hingga 7  [34]
Menurut  Safriani  et  al  (2002)  kapasitas adsorsi  Pb(II)  relatif  kecil  pada  pH  rendah  karena banyaknya  ion  H + pada  larutan  akan  berkompetisi dengan  ion  logam  Pb(II)  untuk  berikatan  dengan gugus  fungsi  pada  permukaan  bioadsorben,  namun kapasitas  adsorpsi  relatif  tinggipada  pH  7  dengan penurunan  kadar  Pb(II)  yakni  sebesar  96,25%[8]. Hal  ini  dikarenakan  ion  OH - (yang  berasal  dari penambahan  NH 4 (OH))  dalam  larutan  lebih banyakdan  gugus  fungsi  bioadsorben  memiliki muatan  negatif,  sehingga  kompetisi  ion  H + dengan ion  Pb(II)    berkurang  dalam  ikatan  dengan  gugus fungsi  bioadsorben.  Hal  ini  menyebabkan  semakin banyak logam Pb(II)yang dapat  terserap. Sehingga, kondisi  larutan  sampel  air  limbah  yang  akan menurunkan  kadar  logam  Pb(II)  diatur  pada  pH  7 dengan  cara  penambahan  NH 4 OH  10%  dengan jumlah yang ditambahkan sesuai kebutuhan.
Menurut  Hasril  (2015),    gugus  aktif bioadsorben  cenderung  berada  dalam  keadaan terprotonasi  dan  bermuatan  parsial  positif  pada  pH rendah,sehingga  terjadi  tolakan  elektrostatik  antara situs  aktif  bioadsorben  dengan  ion  logam  Pb(II). Pada  kondisi  ini,  terjadi  kompetisi  antara  muatan yang  sama sehingga terjadi penurunan  kemampuan bioadsorben dalam menyerap ion logam Pb(II).

## Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Konsentrasi Pb(II) pada pH 7.
Untuk  mendapatkan  kondisi  pengolahan  air limbah  yang  optimum,  maka  dilakukan  penentuan waktu  kontak  sesuai  dengan  pH  dan  dosis bioadsorben  yang  telah  didapatkan  sebelumnya. Pengaruh  waktu  kontak    (0,  1,  2,3  dan  4  jam) terhadap  konsentrasi  Pb(II)  disajikan  pada  Gambar 3.
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  pada  awal waktu  kontak,  adsorbat  belum  terserap  dan  pada waktu  kontak  1  jam,  adsorbat  akan  bergerak  oleh adanya  turbulensi  putaran  untuk  mencari  ruang yang  kosong.  Pemenuhan  volume  pori  dipengaruhi oleh  waktu  kontak.  Semakin  lama  waktu  kontak memungkinkan  adsorbat  terdorong  hingga  ujung pori,  dan  memberikan  ruang  pori  didepan  untuk diisi  oleh  adsorbat  baru  [35].  Semakin  lama  waktu kontak  maka  jumlah  adsorbat  yang  terserap  pada permukaanbioadsorben semakin meningkat, sehingga    semakin  sedikit  konsentrasi  Pb(II)  yang
terdapat  dalam  sampel  air  limbah.  Hal  ini  sejalan dengan  beberapa  penelitian  terdahulu[18],  [35]. Semakin  lama  waktu  kontak  maka  gugus  fungsi hidroksil  (-OH  dari  CH 2 OH)  bioadsorben  selulosa berinteraksi maksimal dengan logam Pb(II) [8].
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  waktu kontak  terbaik  adalah  4  jam  dimana  bioadsorben mampu  menyerap  adsorbat  sebesar  94,66%.Hasil ini lebih besar dari beberapa penelitian sebelumnya seperti Anjani and Koestiari (2014) sebesar 93,19%
[16], Gultom and Lubis(2014) sebesar 80,13% [14],
Zaini  and  Sami(2016)  sebesar  64,98%  [25],  Hajar et  al. (2016)  sebesar  91,12%  [26],  Prasetyo  et  al.
(2018)  sebesar  89,73%  [29],  Ifa et  al. (2018) sebesar 73,93%  (Ifa et al.,  (2018), Ifa et al . (2019)
sebesar 82,52% [36]. Menurut penelitian [7],hal ini disebabkan  karena  semakin  lama  waktu  kontak maka  kesempatan  partikel  bioadsorben  untuk bersinggungan  dengan  ion  logam  lebih  besar, sehingga  ion  logam  yang  terikat  dalam  pori-pori bioadsorben semakin banyak.
Gambar 3. Hubungan Waktu Kontak Terhadap Konsentrasi Pb(II) dalam Sampel Air limbah pada pH 7 (pH optimum)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwabioadsorben  sabut  kelapa  tanpa aktivasi  dapat  menyerap  logam  Pb(II).  Pengaruh waktu  kontak  terhadappenurunan  konsetrasi  Pb(II) yang  terbaik  adalah  pada  4  jam  dengan  presentase sebesar  94,66%,  sedangkan  pengaruh  pH  terhadap penurunan  konsetrasi  Pb(II)  yangterbaik  adalah pada pH 7 dengan presentase  sebesar 96,25%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] L.  Fernanda,  “Studi  Kandungan  Logam Berat  Timbal  (Pb),  Nikel  (Ni),  Kromium (Cr)  Dan  Kadmium  (Cd)  Pada  Kerang Hijau”, Universitas Indonesia, 2012
[2] A.  F.  Faputri,  S.  Ardhiany,  and  S.  Artan,
“Analisa  Kandungan  Bahan  Kimia  Krom Dan  Timbal  pada  Limbah  Cair  Hasil Percobaan  Praktikum  Mahasiwa  Pada Perguruan”, J.  Tek.  Patra  Akad. ,  vol.  8,  no. 1, pp. 22–28, 2017.
[3] F.  E.  Wahyudianto,  “Studi  Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Darah ( Anadara Granosa  )  Sebagai  Adsorben  Pb,  Cu  Dan Zn”, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.
[4] S. Sudarmaji, J. Mukono, and C. I. Prasasti, “Toksikologi  Logam  Berat  B3  dan Dampaknya  terhadap  Kesehatan,” J. Kesehat. Lingkung. Unair , vol. 2, no. 2, pp. 129–143, 2006.
[5] C. Santikasari and L. N. M. Z.S,  “Sumber, Transport  dan  Interaksi  Logam  Berat Timbal di Lingkungan Hidup (Logam Pb)”, Universitas Indonesia, 2019.
[6] T.  Widayatno,  T.  Yuliawati,  and  A.  A. Susilo,  “Adsorpsi  Logam  Berat  (Pb)  Dari Limbah  Cair  Dengan  Adsorben  Arang Bambu Aktif,” J. Teknol. Bahan Alam , vol. 1, no. 1, pp. 17–23, 2017.
[7] Nafi’ah  R.,  “Kinetika  Adsorpsi  Pb  (II) Dengan  Adsorben  Arang  Aktif  dari  Sabut Siwalan”, J.  Farm.  Sains  dan  Prakt. ,  vol.  I, no. 2, pp. 28–37, 2016.
[8] I.  Safrianti,  N.  Wahyuni,  and  T.  A. Zaharah,  “Adsorpsi  Timbal  (II)  Oleh Selulosa  Limbah  Jerami  Padi  Teraktivasi Asam  Nitrat:  Pengaruh  pHdan  Waktu Kontak”, JKK ,  vol.  1,  no.  2002,  pp.  1–7, 2012.
[9] I.  Nurhayati,  J.  Sutrisno,  and  M.  S. Zainudin,  “Pengaruh  Konsentrasi  dan Waktu  Aktivasi  terhadap  Karakteristik Karbon  Aktif  Ampas  Tebu  dan  Fungsinya sebagai  Adsorben  Pada  Limbah  Cair Laboratorium,” J.  Tek.  Waktu ,  vol.  16,  no. 1, pp. 62–71, 2018.
[10] D. S. Handayani, Jumina, D. Siswanta, and Mustofa,  “Adsorpsi  Ion  Logam  Pb(II)  Dan Cr(III)  Oleh  Poli  5allilkaliks[4]Arena Tetraester”, J.  Mns.  dan  Lingkung. ,  vol.  19, no. 3, pp. 218–225, 2012.
[11] J.  S.  Tangio,  “Adsorpsi  Logam  Timbal (Pb)  Dengan  Menggunakan  Biomassa Enceng Gondok ( Eichhorniacrassipes ),” J. Entropi ,  vol.  VIII,  no.  1,  pp.  500–506, 2013.
[12] Z.  El  Baidho,  T.  Lazuardy,  S.  Rohmania, and  I.  Hartati,  “Adsorpsi  Logam  Berat  Pb dalam  Larutan  Menggunakan  Senyawa Xanthate  Jerami  Padi,”  in Prosiding  SNST
ke-4 Tahun 2013 Fakultas Teknik Universitas  Wahid  Hasyim  Semarang ,
2013, pp. 43–47.
[13] N.  Nurhasni,  H.  Hendrawati,  and  N. Saniyyah,  “Sekam  Padi  untuk  Menyerap Ion Logam Tembaga dan Timbal dalam Air Limbah,” J. Kim. Val. , vol. 4, no. 1, pp. 36– 44, 2014.
[14] E.  M.  Gultom  and  M.  T.  Lubis,  “Aplikasi Karbon  Aktif  dari  Cangkang  Kelapa  Sawit Dengan
Aktivator H3PO4 Untuk
Penyerapan  Logam  Berat  Cd  dan  Pb”, J. Tek.  Kim.  USU ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  5–10, 2014.
[15] R.  N.  Latifah,  R.  Ernia,  and  E.  Pramono, “Utilization  of  Α-Keratin  of  Chicken Feathers  As  Adsorben  of  Lead  Ion,” ALCHEMY  J.  Penelit.  Kim. ,  vol.  10,  no.  1, p. 11, 2016.
[16] R.  P.  Anjani  and  T.  Koestiari,  “Granular Activated  Carbon  Adsorption  Used  For Adsorbent  To  Removal  Heavy  Metal  Pb (II)  With  Competitor  Ion  Na  +”, UNESA  J. Chem. , vol. 3, no. 3, pp. 159–163, 2014.
[17] C.  R.  Priadi,  Anita,  P.  N.  Sari,  and  S.  S. Moersidik,  “Adsorpsi  Logam  Seng  dan
Timbal Pada Limbah Cair Industri”, Reaktor , vol. 15, no. 1, pp. 10–19, 2014.
[18] A.  S.  Sanjaya  and  R.  P.  Agustine,  “Studi Kinetika  Adsorpsi  Pb  Menggunakan  Arang Aktif  Dari  Kulit  Pisang”, Konvesri ,  vol.  4, no. 1, pp. 17–24, 2015.
[19] L.  H.  Rahayu,  S.  Purnavita,  and  H.  Y. Sriyana,  “Potensi  Sabut  Dan  Tempurung
Kelapa Sebagai Adsorben untuk Meregenerasi Minyak Jelantah”, Momentum ,  vol.  10,  no.  1,  pp. 47–53, 2014.
[20] V.  Rochmah,  A.  T.  Prasetya,  and  T. Sulistyaningsih, “Adsorpsi Ion Logam Pb 2 +  Menggunakan  Limbah  Serbuk  Gergaji Kayu Mahoni,” Indones. J. Chem. Sci. , vol. 6, no. 2, pp. 168–172, 2017.
[21] B. Murachman, E. S. Putra, J. T. Kimia, F. Teknik,  U.  G.  Mada,  and  J.  Grafika,
“Dekolorisasi  dan  Deoilisasi  Parafin menggunakan  Adsorben  Zeolit,  Arang
Aktif  dan  Produk  Pirolisis  Batu  Bara,” J. Rekayasa  Proses ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  40–48,
2014.
[22] Deviyanti, S. Side, and H. Netti, “Kapasitas Adsorpsi  Arang  Aktif  Kulit  Singkong terhadap  Ion  Logam  Timbal  (Pb  2+  ),” J.
Chem. , vol. 15, no. 2, pp. 58–65, 2014.
[23] Hasri,  “Studi  Adsorpsi  Logam  Pb  (  II  ) Menggunakan
Adsorben biomassa Aspergillus niger Hasil Pemerangkapan,” J.
Sansmat , vol. IV, no. 2, pp. 126–135, 2015.
[24] D.  A.  Ningsih  and  I.  Said,  “Adsorpsi Logam  Timbal  (Pb)  Dari  Larutannya Dengan  Menggunakan  Adsorben  Dari Tongkol Jagung”, J.  Akad.  Kim. ,  vol.  5,  no.
May, pp. 55–60, 2016.
[25] H.  Zaini  and  M.  Sami,  “Kinetika  Adsorpsi Pb  (  II  )  dalam  Air  Limbah  Laboratorium Kimia menggunakan Sistem Komom dengan  Bioadsorben  Kulit  Kacang  Tanah,” in Teknik Kimia , 2016, no. November 2016, pp. 1–9.
[26] E.  W.  I.  Hajar,  R.  S.  Sitorus,  N. Mulianingtias, and F. J. Welan, “Efektivitas Adsorpsi  Logam  Pb  2+  dan  Cd  2+ Menggunakan  Media  Adsorben  Cangkang Telur Ayam,” Konversi , vol. 5, no. 1, pp. 1– 7, 2016.
[27] U.  Haura,  F.  Razii,  and  H.  Meilina, “Karakterisasi Adsorben dari Kulit Manggis  dan  Kinerjanya  pada  Adsorpsi Logam Pb(II) dan Cr(VI),” Biopropal  Ind. , vol. 8, no. 1, pp. 47–54, 2017.
[28] L.  Ifa,  M.  Akbar,  A.  F.  Ramli,  and  L. Wiyani,  “Pemanfaatan  Cangkang  Kerang Dan  Cangkang  Kepiting  Sebagai  Adsorben Logam  Cu  ,  Pb  Dan  Zn  pada  Limbah Industri  Pertambangan  Emas”, J.  Chem. Process  Eng. ,  vol.  03,  no.  01,  pp.  33–37, 2018.
[29] K.  Prasetyo,  Y.  Azis,  and  Komalasari, “Adsorpsi  Logam  Cd,  Cu  Dan  Pb  Dengan Menggunakan  Adsorban,  Hidroksiapatit (Ha) Sebagai”, Teknik , vol. 5, no. 2, pp. 1–4, 2018.
[30] M.  S.  Hanum,  “Eksplorasi  Limbah  Sabut Kelapa ( Studi Kasus : Desa Handapherang Kecamatan  Cijeunjing  Kabupaten  Ciamis ),” in e-Proceeding of Art  &  Design , 2015, vol. 2, no. 2, pp. 930–938.
[31] Y.  Kondo  and  M.  Arsyad,  “Analisis
Kandungan Lignin, Sellulosa, dan
Hemisellulosa  Serat  Sabut  Kelapa  Akibat Perlakuan  Alkali,” INTEK  J.  Penelit. ,  vol. 5, no. 2, pp. 94–97, 2018.
[32] A.  Asnawati,  R.  R.  Kharismaningrum,  and N. Andarini, “Penentuan Kapasitas
Adsorpsi  Selulosa  Terhadap  Rhodamin  B dalam Sistem Dinamis,” J. Kim. Ris. , vol. 2, no. 1, p. 23, 2017.
[33] A.  I.  Larasati,  L.  D.  Susanawati,  and  B. Suharto,  “The  Effectiveness  of  Heavy Metals  Adsorptions  on  Leachate  by Activated  Carbon ,  Zeolite ,  and Silica Gel in  TPA  Tlekung  ,  Batu,” Sumber  Daya Alam  dan  Lingkung. ,  vol.  2, no.  1,  pp.  44– 48, 2015.
[34] Y.  L.  Lai,  M.  Thirumavalavan,  and  J.  F. Lee,  “Effective  adsorption  of  heavy  metal ions  (Cu2+,  Pb2+,  Zn2+)  from  aqueous solution by immobilization of adsorbents on Ca-alginate  beads,” Toxicol.  Environ. Chem. , vol. 92, no. 4, pp. 697–705, 2010.
[35] M. Alimano and M. Syafila, “Diameter Pori Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efisiensi Adsorpsi Minyak Jelantah,” Tek. Lingkung. , vol. 20, no. 2, pp. 173–182, 2014.
[36] L.  Ifa,  M.  A.  Agus,  K.  Kasmudin,  and  A. Artiningsih, “Pengaruh Penambahan
Volume  Kitosan  dari  Cangkang  Bekicot terhadap  Penurunan  Kadar  Tembaga  Air Lindi,” J.  Tek. ,  vol.  18,  no.  02,  pp.  109– 113, 2019.